将羊毛角质与丝蛋白共混, 然后静电纺丝制备纳米纤维膜。 以铜离子为模板, 研究了纳米纤维膜在 pH=7 的环境下对重金属离子的吸附,并将试验结果与商业膜做了比较。 结果表明: 羊毛角质与丝蛋白共混纳米纤维膜对铜离子有很好的吸附效果, 其吸附能力是商业膜的 4~10 倍以上。Lebrun 等人[9]将聚乙烯醇 (PVA )和另外两种聚电解质共混, 制成流延膜, 考察不同交联剂、 不同聚电解质对膜在水溶液中对铜、 铅、 镉的吸附性能的影响。 此后, Bessbouss[10]用 PVA/聚醚酰亚胺(PEI )制成流延膜, 用于除去水溶液中的铜、 镉、铅等重金属离子, 亲和膜对铅、 镉和铜的吸附量分别为 123 mg/g、 37 mg/g 和 30 mg/g。 此外, 他们还研究了这种复合膜的过滤性能: 当溶液中金属离子的原始质量浓度为 100 mg/L 时, 滤出液的金属离子质量浓度可以保持在 10 mg/L 以下, 溶液中大部分重金属离子可以被除去; 当滤出液体积达到 350 mL时, 滤出液中金属的质量浓度上升至 60 mg/L。 作者给出的解释是随着时间的延长, 膜已经被完全浸湿 (这个过滤过程持续大约 7 d 时间 ) , 膜的吸附达到饱和, 所以滤出液中离子的质量浓度上升。 随着研究的深入, Bessbouss[11]又将这种流延膜用于除去水溶液中的汞离子, 结果表明: 在 pH 值为 2.5时, 这种膜对汞离子有较好的吸附性, 最大吸附量为 311 mg/g; 当把这种膜用在过滤装置上时, 能够除去水溶液中 90 %的汞离子。Haider 等人[12]将纯壳聚糖通过静电纺丝制成纳米纤维亲和膜, 研究了亲和膜对水溶液中铜、 铅等重金属离子的吸附性能。 试验数据显示: 壳聚糖纳米纤维亲和膜对铜和铅的最大吸附量分别为485.44 mg/g 和 263.15 mg/g, 这也是目 前文献报道的对金属离子吸附性能最好的纳米纤维亲和膜。2.3 水溶液中有机小分子的去除相对于重金属离子污染, 水中有机小分子对于水的整体质量更加敏感。 尽管这些有机小分子的质量分数低于 1 %, 但是也会与水中的氧发生相互作用, 使得水中生物缺氧而无法生存。 亲和膜为除去水中有机物小分子提供了一条便捷之路。 例如,β-环糊精是一种由几个葡萄糖单元循环组成的低聚糖, 有着内部疏水、 外部亲水的立构规整的螺旋结构, 从而可以与水中疏水的有机小分子发生亲和作用。 Zhang 等人[13]通过水热合成法成功制备出均匀柔软的 TiO2纳米纤维亲和膜, 这种纳米 TiO2亲和膜对水中腐植酸和水中总有机物的去除效果可以分别达到 100 %和 93.6 %。 Yoon 等人[14]将壳聚糖、 PVA 等涂覆在静电纺 PAN 纳米纤维基材上,制备出多层结构的复合膜, 能有效除去水中的油类小分子物质。